COSMOS. 269 



d'y ajonter, lorsque le chlorure est parfaitement liqaide et biea 

 rouge, un des alliages de sodium prepare d'avance. 



Oil chauffe encore quelques instants pour douner le temps au 

 metal de se rassembler, puis on retire du feu, II faut, bien en- 

 tendu, mettre dans le creuset un exces de chlorure, par rapport 

 au sodium employd. On oblient ainsi un culot melallique et cris- 

 tallin, ayant un aspect particulier suivant les metaux allies. Ces 

 combinaisons no contiennent plus que des traces de sodium, 

 quand ils ont ete convenablement prepares. 



Voicil'analyse de quelques-uns de ces alliages. 



Calcium 17,10 Calriuni 7,60 Earyum 28,00 



Plomb 81,10 Autimoine p. d.. . 92,40 Bismulh p. d.. . . 72,00 



Je ne parlerai pas de la richesse de ces alliages qui varie avec 

 la quantite de sodium introduite dansralliagereducleur; cepen- 

 dant je crois devoir dire que, passe une certaine limite, il se perd 

 du sodium, c'est-ti-dire que la quantity de baryum, strontium ou 

 calcium reduite, est plus faible proportionnellement que celle du 

 sodium employe. 



II est possible aussi d'obtenir ces alliages en une seule opera- 

 tion et sans avoir besoin de sodium. II sufflra, parexemple, pour 

 avoir un alliage d'etain et de baryum, do faire un melange in- 

 time de carbonate de soude, de cbarbon, de chlorure de baryum 

 et d'etain en poussiere, et de chauffer jusqu'a ce qu'il ne se de- 

 gage plus de vapeurs de sodium. 



On comprend facilement la reaction : le carbonate de soudc et 

 le cbarbon produisent du sodium qui s'allie a I'etain et reduit le 

 chlorure de baryum. Le culot d'etain contient une assez grande 

 quantite de baryum ; je ne puis cependant indiquer d'une ma- 

 niere precise les proportions les plus avantageuses pour obtenir 

 ainsi ces alliages; je me suis contente de conslater le fait. 



Ces alliages, qu'ils aient etc faits d'une maniere ou d'une autre, 

 sont de veritables combinaisons que la chaleur ne detruit pas ; 

 ainsi un culot de bismuth et baryum, place dans un creuset de 

 cbarbon et chauffe & la temperature de fusion du nickel, n'a perdu 

 que tr6s-peu de son poids ; une petite quantite de baryum avait 

 616 d^truite par I'oxyde de carbone qui se trouve toujours dans 

 I'atmosphere des creusets. 



Tous ces alliages s'oxydent rapidement k I'air et decomposent 

 I'eau tr^s-vivement, lorsqu'ils contiennent plus de 5 pour cent 



